1 
i 
i 
í 
2 
l 
4 
J 
( 233 ) 
insensible ; j'ai eu l’occasion de constater ce fait à chaque 
compression que j'ai exécutée. D'ailleurs il est facile de 
s’en assurer. En effet, quand on comprime une poudre 
pour en souder les grains, on observe toujours qu'il suffit 
que le piston du cylindre compresseur descende d'une 
fraction de millimètre, une fois le tassement préalable de 
la poudre opéré, pour en déterminer l’union des particules. 
Le travail dépensé correspondant à cette descente est si 
minime que sa conversion en chaleur est à peine sensible. 
Du reste les blocs, retirés immédiatement du compresseur, 
même après une compression brusque, ont toujours pré- 
senté une température inférieure à celle de la main. 
8° Formation de l'arséniure de plomb. 
De la limaille grossière de plomb et de l'arsenic en pou- 
dre mélangés suivant les rapports donnés par Pb5 As? 
fournissent, après une première compression, un bloc bien 
soudé; il est cassant et donne une limaille grise, courte 
et sèche. Comprimée à son tour, cette limaille s’est trans- 
formée en un bloc blanc d’étain, à éclat métallique par- 
fait; il s'est écoulé, en petite partie, dans les fentes du 
compresseur. De forts coups d’un pilon en agate l’apla- 
tissent et le déchirent sur les bords. La cassure laisse voir 
une cristallisation en lamelles parfaites an microscope. 
Son poids spécifique a été trouvé égal à 9,85. 
4 Formation de l’arséniure d'étain. 
L’étain en limaille et arsenic ont été mélangés dans les 
rapports pondéraux indiqués par la formule Snÿ As*. Après 
deux compressions, exécutées dans les mêmes conditions 
que précédemment, le résultat a été parfait. On obtient un 
bloc à éclat métallique, blanc et cassant, à texture feuil- 
